38 



II. A 1 A u II - E F d c. 



Die erhaltenen Proben bestehen nebst gruberdisi- 2eiiiel)enen 

 Fragmenten aiis bohnen- bi.-* nussj^ros^^üii unre^elinässig gelonuten 

 Bruchstücken von schmutidii; hellgelber Farbe, und theilweise mit 

 einem weissen Beschlag (sehweielsuiue Thoneide) überzogen. Da? 

 Gefüge ist durchaus gleichförung, feinkörnig und zerreiblich, und 

 mit Ausnahme der geringern Härte und der schwachen Kohäsion 

 gleicht die Alaunerde im äussern Ansehen ganz dem dort anste- 

 henden Trachyt, welcher die Grundlage des aufgeschwemmten Lan- 

 des, so wie der Schwefel- und der aus demselben wahrscheinlich 

 entstondenen Alaunerde-Lager zu sein scheint. Obgleich in den ße- 

 mengtheilen derselben mehr Homogenität, als in jenem der Schwe- 

 felerde herrscht , so musste doch zur Krzielung einer annähernd 

 genauen Schätzung des ganzen Lagers die erforderliche Mischung 

 der ganzen Post der Analyse vorausgehen. 



Da die qualitative Vorprüfung die Gegenwart einer grossen Men- 

 ge schwefelsauren Kalkes , dagegen eines nicht nachzuweisenden 

 Quantums Natron ergab, so wurde die .Aufschlieseung mit kohlen- 

 saurem Natron vorgenommen. 



1. Es wurden diesemnach 4.230 (jriuum der bei 80" H. getrock- 

 neten Alaunerde mit 15 Gramm kohlensauren Natrons geschmol- 

 zen, und nach dem Erkalten mit heissera Wasser bis zur Aus- 

 ziehung alles Löslichen ausgewaschen, filtrirt und der Rückstand 

 reponirt, das Filtrat mit Hydrochlorsäure angesäuert, durch Ein- 

 dampfen und Wieder-Auflösen in gesäuertem Wasser von der 

 Kieselerde befreit, ergab an selber 0.593 Gramm. 

 8. In dem von der Kieöelerde befreiten sauren Wasger wurde durch 

 Zusatz von Chlorbarium die vorhandene Menge Schicefelsäure 

 ermittelt, und aus den gefällten 6.348 Gramm schwefelsauren 

 Barytes Erstere auf 2.181 Gramm berechnet. 



3. Nach Beseitigung des überflüssig zugesetzten Chlorbarium's mit 

 kohlensaurem Amonium wurde das Filtr.it zur Trockne verdampft, 

 und zur Entfernung der Amoniumsalze f;eglühet. 



Der Rückstand in wenig Wasser gelöst, mit Plutinchlorid ver- 

 setzt, in gelinder Hitze eingetrocknet und mit 80 **/o W'eingeist 

 ausgesüsst gab 0.218 Gramm Kalinmplatinchlorid , entspre- 

 chend 0.0421 Gramtnen KalL 



4. Der laut Post 1. reponirte Rückstaiid wurde mit Hydrocliloi- 

 «äure behandelt, und nach erfolgter Auflösung, durch Kochen 

 mit überflüssiger Kalilauge, Eisenoxyd abgeschieden, welches 

 nach Auswaschen abermals in Hydrochlorsäure gelöset , durch 

 Amouium gefällt, nach dem Trocknen und Glühen 0.064 Gramm 

 Eisenoxyd ergab, weiches in Folge der qualitativen Vorprüfung 

 in der Alauneide als Oxydul nachgewiesen auf 0.0361 Gramm 

 sich teduzirt. 



